79 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
Eine thermische Untersuchung über das binäre System MnS : MnSiO; 
ist von A. WoLoskow, an dem Laboratorium von Prof. LoEwInson-LESSING 
in Petrograd (191r, l. c. S. 5), ausgeführt worden. 
Verschiedene Gemische von MnS und MnSiO3 wurden im elektrischen Kryptolofen 
eingeschmolzen, und mittels der Abkiihlungsmethode wurde, mit selbstregulierendem Ein- 
zeichnen der Erstarrungskurven, a) der Anfang der Krystallisation und b) der Haltepunkt , 
bei dem Eutektikum abgelesen. Seine Resultate waren, indem ich das MnS : MnSiO3-Ver- 
hältnis nicht nur in Molekularprozent, sondern auch in Gewichtsprozent angebe: 
MnS : MnSiO3 
=e -| Punkt an der 
Haltepunkt 
Molekularprozent Gewichtsprozent Erstarrungs- im EUR Le 
= kurve Y 
MnS MnSiOs MnS MnSiOs 
o 100 o 100 1216 ? — 
3:43 96.57 amo' | © 97.70 1180 11252 
6.85 | 93 15 4.65 95.35 1130 1130 
12.03 87.07 9.0C | 91.00 I2OI 1130 
22.12 11.88 15.83 84.17 1324 1132 
30.12 69.88 | 22.21 77-79 1425 1134 
39 83 60.17 | 30.46 69.54 1549 1128 
Zufolge einer späteren Untersuchung von RöHL (1912, siehe oben 
S. 2) ist der Schmelzpunkt von MnS — 1620?. 
Also: | MnSiO, (Rhodonit), Schmelzpunkt . . . . 1216? 
Eutektikum; MnS= MuSiOs -. 6.10 1130 
MnS, ‚Schmelzpunkt 22 2 2x 222. MA Geo 
Die Schmelzpunkt-Erniedrigung am Eutektikum betrug somit 86° (ver- 
glichen mit MnSiOs). 
Woroskow's Bestimmung der prozentischen Zusammensetzung des 
Eutektikums, nämlich 6.85 Mol.-Proz. MnS : 93.15 Mol.-Proz. MnSiO;, ent- 
sprechend 4.65 Gew.-Proz. MnS : 95.35 Gew.-Proz. MnSiO;, gründet sich 
nur auf einen einzelnen Versuch (Nr. 3); mehrere Versuche mit nahe- 
liegenden Schmelzen (oder Bestimmung der Krystallisationsfolge bei wech- 
selnden niedrigen Mengen von MnS) wären wünschenswert gewesen. — 
Wo Loskow betont dabei, daß ein wenig MnS beim Einschmelzen oxydiert 
wurde. Seine Angabe über die Zusammensetzung des Eutektikums (mit 
4.65 Gew.Proz. MnS) dürfte somit ein wenig zu hoch ausgefallen sein. 
Dabei sind die Versuche nach der Abkühlungs- und nicht nach der 
Schmelzmethode ausgeführt (cfr. S. 75— 76). 
Sein Resultat bezüglich der Zusammensetzung des Eutektikums zwischen 
Sulfid (MnS) und Silikat (Rhodonit) stimmt insofern mit dem meinigen, 
